ima 
costruite di dimensioni metà di quelle analoghe del sodio. Si sono perciò disegnate 
in piccolo nella fig. 4 le resistenze del mercurio e delle amalgame cristallizzate di 
sodio e di potassio alle diverse temperature, con la medesima scala: in essa si vede 
il diverso comportamento dei tre corpi. 
Nella tavola seguente sono riportate di 25° in 25° le resistenze dell'amalgama , 
cristallizzata di potassio ricavate da una curva di grandi censo costruita accura- 
tamente con i valori della tavola XVII. 
XIX 
- — De 
È P É Ù 
O | 0,7609 70°| 1,3030 
25 0,8300 75 | 1,3420 
50 0,9235 80 | 1,3582 | 
55 0,9510 || 100 | 1,3930 || 
60 0,9948 || 125 | 1,4840 
62.5 | 1,0460 || 150 | 1,4758 
65 1,1500 || 175 | 1,5142 
675 | 12490 || 200 | 1,5540 | 
Conclusioni. 
37. Riassumerò nelle seguenti proposizioni, le conclusioni alle quali sono arrivato 
nel presente lavoro: 
1° Le amalgame liquide contenenti piccole quantità di sodio, preparate per unione 
diretta dei due metalli, presentano una resistenza superiore a quella del mercurio 
puro: questa resistenza è sensibilmente la stessa per due amalgame delle quali l'una 
contiene più del doppio di sodio dell'altra. 
2° Le amalgame più ricche di sodio che solidificano, presentano una resistenza 
minore di quella del mercurio puro; però la resistenza a 0°, quando si riscalda l'amal- 
gama e poscia si riporta nuovamente a 0°, sì trova aumentata. 
3° Tale aumento permanente di resistenza a 0°, per effetto del riscaldamento 
precedente, è tanto maggiore quanto più elevata è la temperatura alla quale l'amal- 
gama venne portata. Quando quest’ aumento ha raggiunto un certo valore, la resi- 
stenza non rimane più costante, ma, lasciando l'amalgama in riposo alla temperatura 
ambiente, va lentamente aumentando fino ad arrivare un limite, raggiunto il quale i 
riscaldamenti non hanno più che piccola influenza. 
4° Questi fatti sembrano dovuti a ciò che le amalgame suddette, sono costituite 
di due parti distinte le quali col riscaldamento tendono a separarsi. 
5° La formola Na° Hg!? assegnata da Kraut e Popp al composto solido definito 
di sodio e mercurio pare debba essere sostituita con l’altra Na? Hg"°. 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — Memorie — Vol, IV. 10 
